## JENERAL

## Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral
Vol. 4, No. 2, 2023
Jurnal hompage://jurnal.unej.ac.id/index.php/JENERAL/index
Perbedaan Hasil Perolehan Emas Berdasarkan Pengolahan Pada Dua Jenis Ukuran Material 1
Differences in Gold Recovery Results Based on Processing of Two Types of Material Size
Yos David Inso a,2 , Fahrul Indrajaya b
a,b Program Studi Teknik Pertambangan, Universitas Palangka Raya, Jln. Yos Sudarso, Palangka Raya, 73111

## ABSTRAK
Emas merupakan bahan galian logam yang memiliki nilai yang tinggi. Untuk memperoleh logam emas dari batuan yang mengandung emas harus melalui tahapan pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan emas umumnya dapat  dilakukan  dengan  banyak  metode,  salah  satunya  adalah  amalgamasi. Kominusi bertujuan  untuk mengecilkan ukuran sehingga didapat ukuran material yang dinginkan, material alpha adalah material yang memiliki ukuran antara 2 cm sampai dengan 4 cm, sedangkan material betha adalah material yang memiliki ukuran kurang dari 2 cm. Proses amalgamasi dilakukan pada material alpha dan betha selama kurang lebih 3 jam baik untuk pengolahan primer maupun sekunder. Proses pemanasan bertujuan untuk memisahkan paduan amalgam  sehingga  menjadi  Hg  (gas)  dan  Au (padatan).  Pengolahan  emas  dilakukan  sebanyak  sepuluh  kali pada masing-masing material alpha dan betha . Perolehan emas pengolahan primer material alpha berada pada range 0,10 gram sampai dengan 0,14 gram dan perolehan emas pengolahan sekunder berada pada range 0,68 sampai dengan  1,60  gram.  Perolehan emas pengolahan primer material betha berada  pada range 0,15 gram sampai dengan 0,18 gram dan perolehan emas pengolahan sekunder pada range 0,42 sampai dengan 0,53 gram. Berdasarkan  proses  amalgamasi  maka  dapat  diketahui  bahwa  ukuran  material betha lebih  baik  daripada material alpha pada pengolahan primer  dan  ukuran material alpha lebih  baik  daripada material betha pada pengolahan  sekunder.  Hal  ini  dikarenakan  proses liberasi dan  pemerasan  ( squeezing )  pada  saat  kegiatan pengolahan emas.
Kata kunci: Perolehan emas, amalgamasi, material alpha dan betha, pengolahan primer dan sekunder

## ABSTRACT
Gold is a metal mineral that has a high value. To obtain gold metal from gold containing rocks, it must  go through the stages of processing  first. Gold processing  in  general  can be done using many methods, one of them is amalgamation. Comminution aims to reduce the size so that the desired material size is obtained, alpha material is a material that has a size between 2 cm to 4 cm, while betha material is material that has size less than 2 cm. The amalgamation process is carried out on the material alpha and betha for approximately 3 hours for  primary  and  secondary  processing.  The  heating  process  aims  to  separate  the  amalgam  alloy  so  that  it becomes Hg (gas) and Au (solid). Gold processing is done ten times on each material alpha and betha. Gold acquisition from primary processing of alpha material is in the range of 0.10 grams to 0.14 grams and gold recovery  from  secondary  processing  is  in  the  range  of  0.68  to  1.60  grams.  Gold  recovery  from  primary processing of betha material is in the range of 0.15 grams to 0.18 grams and gold recovery from secondary processing is in the range of 0.42 to 0.53 grams. Based on the amalgamation process, it can be seen that the size  of  the  beta  material  is  better  than  the  alpha  material  in  primary  processing  and  the  size  of  the  alpha material is better than the beta material in secondary processing. This is due to the liberation processes and squeezing during gold processing activities.
Keywords: Gold recovery, amalgamation, alpha and beta materials, primary and secondary processing
1 Info Artikel: Received: 9 September 2023, Revised: 6 Desember 2023 , Accepted: 11 Desember 2023, Published: 22 Desember 2023
2 E-mail: yosdavidinso@mining.upr.ac.id

## PENDAHULUAN
Emas dinyatakan sebagai logam mulia karena sifatnya yang stabil, mengkilap, tidak berubah zat, tidak teroksidasi dalam udara normal dan merupakan unsur murni. Emas memiliki nilai yang tinggi baik secara ekonomi dan kesehatan. Secara ekonomi contohnya adalah sebagai cadangan devisa suatu negara dan alat tukar dalam bertransaksi. Sebagai produk  kesehatan contohnya adalah sebagai bahan untuk menambal gigi berlubang dan mencerahkan warna kulit, mempercepat jaringan sel kulit baru dalam produk serum. Untuk memperoleh logam emas  dari  batuan  yang  mengandung  emas  harus  melalui  tahapan  pengolahan  terlebih dahulu. Pengolahan emas umumnya dapat dilakukan dengan banyak metode salah satunya adalah  amalgamasi.  Amalgamasi  merupakan  proses  ekstraksi  emas  dengan  cara mencampurkan bijih emas dengan larutan reagen tertentu (Widodo dan Aminnudin, 2011).
Kegiatan  pertambangan  emas  berada  pada  Wilayah  Pertambangan  Rakyat  (WPR)  Desa Bukit  Harapan,  Kecamatan  Parenggean,  Kabupaten  Kotawaringin  Timur.  Menggunakan metode  konvensional  dikerjakan  oleh  masyarakat  atau  penduduk  setempat,  secara perorangan  maupun  berkelompok.  Alat  yang  digunakan  dalam  pengolahan  emas  adalah tromol/gelondong ( rod mill ). Menurut Dwiyono (2009) klasifikasi adalah proses pemisahan antara ukuran partikel yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Pemisahan ini biasanya dilakukan di dalam fluida (gas dan air). Ukuran material bahan (batuan) yang diolah pada kegiatan  pengolahan  emas  terdiri  dari  2  (dua)  ukuran  ( alpha dan betha ).  Ukuran  yang tergolong  dalam  material alpha berukuran  antara  2  cm  sampai  dengan  4  cm,  sedangkan ukuran yang tergolong dalam material betha berukuran kurang dari 2 cm.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif. Mendeskripsikan  pengaruh  perbedaan  ukuran  material  terhadap  jumlah  perolehan  emas. Pendekatan  kuantitatif  dengan  menguji  hipotesis  menggunakan  nilai recovery  factor dan persen recovery berdasarkan dua ukuran material bahan (batuan), yang terdiri dari 10 sampel material alpha dan 10 sampel material betha .

## Pengolahan Emas
Prinsip kerja rod mill adalah memutarkan tabung silinder berbahan baja yang berisi material bahan  (batuan),  air  dan  larutan  Hg yang  ada  di  dalam tumbling  mill .  Proses  penghalusan terjadi  karena  tabung  silinder  yang  diputar  oleh  mesin  sehingga  batang  silinder  ( grinding media)  di  dalamnya  ikut  menggelinding,  menggerus  dan  menggiling  seluruh  material  di dalam  tabung  silinder  sampai  tercampur.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mempermudah  dan mempercepat berlangsungnya pengikatan bullion emas ketika dilakukan proses amalgamasi.
Gambar 1 Tempat proses grinding dan pengamalgaman

## Ekstraksi Emas
Pengekstraksian  emas  bertujuan  untuk  memisahkan  antara  logam  emas  dan  mineral pengotornya.  Proses  ekstraksi  emas  dimulai  dengan  cara  mencampurkan  batuan mengandung emas dengan larutan Hg. Dalam proses ini akan terbentuk ikatan senyawa yang biasa dikenal sebagai amalgam (Au – Hg). Larutan Hg tersebut akan membentuk amalgam dengan logam lain selain besi dan platina.
Proses amalgamasi merupakan proses kimia fisika, apabila amalgamnya dipanaskan maka amalgam akan terurai menjadi elemen-elemen yaitu air raksa dan bullion emas. Amalgam dapat terurai dengan pemanasan di dalam sebuah retort (wadah pemanas), air raksa menguap dan dapat diperoleh kembali dari kondensasi uap air raksa tersebut. Sementara Au - Ag tetap tertinggal di dalam retort (wadah pemanas) sebagai logam (Widodo dan Aminnudin, 2011).

## Recovery Factor dan Persen Recovery
Untuk mengetahui jumlah perolehan emas dapat dilakukan melalui perhitungan persentase perbandingan  antara  emas  yang  didapat  pada  pengolahan  pertama  (perolehan  emas pengolahan primer) dan total emas yang didapat dari hasil  pengolahan pertama (perolehan emas  pengolahan  primer)  ditambah  dengan  total  emas  yang  didapat  pada  pengolahan material tailing (perolehan emas pengolahan sekunder). Kemudian dengan acuan tersebut maka  dapat  diketahui recovery  factor alat rod  mill tersebut  pada  tiap-tiap  jenis  ukuran material bahan (batuan). Dapat dihitung dengan persamaan berikut:
𝑅ƒ = 𝑎 𝑎+𝑏 x 100% (1)
deng an 𝑎 = perolehan emas pengolahan primer, 𝑏 = perolehan emas pengolahan sekunder dan 𝑅ƒ = recovery factor
Untuk mengetahui emas yang tersisa maka dilakukan pengolahan kembali (sekunder) pada material pengolahan primer. Persen recovery dapat diketahui dengan perhitungan persentase antara berat emas hasil pengolahan sekunder dengan berat total emas yang paling mungkin didapat yang sudah diketahui tadi, dapat dihitung melalui persamaan di bawah ini:
𝑃𝑅 = 𝑏 𝑎+𝑏 x 100% (2)
deng an 𝑎 = perolehan emas pengolahan primer, 𝑏 = perolehan emas pengolahan sekunder dan PR = persen recovery

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kontak antara larutan Hg (zat cair) dengan logam (zat padat) maka larutan Hg membasahi dan  menenbus  ke  logam  untuk  membentuk  larutan  padat  merkuri  logam  yang  disebut amalgam. Metode amalgamsi dilakukan selama kurang lebih 3 jam untuk pengolahan primer dan 3 jam untuk pengolahan sekunder. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan mengikat bullion emas oleh larutan Hg. Metode ini berlangsung di dalam grinding media dan  bersamaan  dengan  proses  penggerusan.  Setelah  proses  amalgamasi  selanjutnya dilakukan  pemanasan  terhadap  paduan  amalgam  yang  merupakan  produk  dari  proses amalgamasi. Adapun hasil yang diperoleh pada pengolahan emas dengan ukuran material antara 2 cm sampai dengan 4 cm dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Data hasil pengolahan emas material alpha
No. Ukuran Material (cm) Berat Material (kg) Perolehan Emas Total Emas (gram) Recovery Factor (%) Persen Recovery (%) Tailing (gram) Pengolahan Primer (gram) Pengolahan Sekunder (gram) 1 2 - 4 10 0.11 0.79 0.90 12.22 87.78 9999.10 2 2 - 4 10 0.14 1.6 1.74 8.05 91.95 9998.26 3 2 - 4 10 0.10 0.72 0.82 12.20 87.80 9999.18 4 2 - 4 10 0.10 0.68 0.78 12.82 87.18 9999.22 5 2 - 4 10 0.12 0.94 1.06 11.32 88.68 9998.94 6 2 - 4 10 0.13 1.42 1.55 8.39 91.61 9998.45 7 2 - 4 10 0.11 1.03 1.14 9.65 90.35 9998.86 8 2 - 4 10 0.10 0.72 0.82 12.20 87.80 9999.18 9 2 - 4 10 0.14 1.59 1.73 8.09 91.91 9998.27 10 2 - 4 10 0.12 0.85 0.97 12.37 87.63 9999.03 Total 100 1.17 10.34 11.51 107.30 892.70 99988.49 Rata-rata 10 0.12 1.03 1.15 10.73 89.27 9998.85
Setelah dilakukan 10 kali pengolahan emas material alpha dan betha seperti yang terdapat pada tabel 1 dan 2, maka data tersebut dapat ditampilkan pada Gambar 2.
Gambar 2 Grafik perolehan emas pengolahan primer
(Berat Emas) 0.2 0.15 0.1 0.05 Perolehan Emas Alpha Perolehan Emas
Betha 0 ( Round Experiment )
1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Berdasarkan  gambar  2  di  atas,  perolehan  emas  pada  pengolahan  primer  material alpha berada  di  bawah  perolehan  emas  material betha .  Hal  ini  dikarenakan  luas  permukaan material alpha lebih  besar  dari  luas  permukaan  material betha sehingga  material alpha tersebut  tidak  ter- liberasi sebaik  material betha .  Pada  pengolahan  material alpha terlihat perolehan emas pada pengolahan primer berada pada range 0,10 gram sampai dengan 0,14 gram. Perolehan emas pengolahan material betha pada pengolahan primer berada pada range 0,15 gram sampai dengan 0,18 gram.
Adapun hasil yang diperoleh pada pengolahan emas dengan ukuran material  kurang dari 2 cm dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Data hasil pengolahan emas material betha
No. Ukuran Material (cm) Berat Material (kg) Perolehan Emas Total Emas (gram) Recovery Factor (%) Persen Recovery (%) Tailing (gram) Pengolahan Primer (gram) Pengolahan Sekunder (gram) 1 < 2 10 0.15 0.49 0.64 23.44 76.56 9999.36 2 < 2 10 0.18 0.52 0.70 25.71 74.29 9999.30 3 < 2 10 0.17 0.52 0.69 24.64 75.36 9999.31 4 < 2 10 0.18 0.48 0.66 27.27 72.73 9999.34 5 < 2 10 0.16 0.45 0.61 26.23 73.77 9999.39 6 < 2 10 0.16 0.43 0.59 27.12 72.88 9999.41 7 < 2 10 0.16 0.53 0.69 23.19 76.81 9999.31 8 < 2 10 0.16 0.45 0.61 26.23 73.77 9999.39 9 < 2 10 0.15 0.42 0.57 26.32 73.68 9999.43 10 < 2 10 0.15 0.5 0.65 23.08 76.92 9999.35 Total 100 1.62 4.79 6.41 253.22 746.78 99993.59 Rata-rata 10 0.16 0.48 0.64 25.32 74.68 9999.36
Berdasarkan  tabel  1  dan  2,  maka  data  tersebut  dapat  ditampilkan  dalam  grafik  perolehan emas pengolahan sekunder pada Gambar 3.

## Gambar 3 Grafik perolehan emas pengolahan sekunder
Berdasarkan  gambar  3  di  atas,  grafik  perolehan  emas  pengolahan  sekunder  menunjukan bahwa perolehan emas alpha berada di atas perolehan emas betha. Pada pengolahan material alpha terlihat  perolehan  emas  pada  pengolahan  sekunder  berada  pada range 0,68  gram
(Berat Emas) 2 1.5 1 0.5 Perolehan Emas Alpha Perolehan Emas
Betha 0 ( Round Experiment )
1  2  3  4  5  6  7  8  9   10
sampai  dengan  1,60  gram.  Perolehan  emas  pengolahan  material betha pada  pengolahan sekunder berada pada range 0,42 gram sampai dengan 0,53 gram.
Jumlah larutan Hg yang tersisa dalam amalgam tergantung pada seberapa kuat pemerasan ( squeezing ) yang dilakukan. Dikarenakan  sifat Hg menembus ore dan terikat pada logam emas di dalamnya, sedangkan ukuran material alpha lebih besar daripada ukuran material betha ,  maka  pada  tahapan  kegiatan  pemerasan  ( squeezing )  material alpha tidak  dapat berlangsung  maksimal.  Maka tailing hasil  pengolahan  primer  masih  mengandung  sisa larutan Hg yang terikat didalam ore ukuran material 2 - 4 cm. Kandungan emas ditahap ini berkisar  antara  60-70%.  Ketika  proses  pengolahan  sekunder  dengan  tahapan  yang  sama seperti  yang  dilakukan  saat  pengolahan  primer,  maka  perolehan  emas  material alpha menjadi  meningkat  dikarenakan  reaksi  antara  campuran  larutan  Hg  baru  (sesuai  tahapan pengolahan) dan larutan Hg lama (yang masih tersisa pada material tailing ), serta kondisi material tailing yang akan dilakukan pengolahan sekunder tidak begitu solid karena sudah melalui  proses  pengolahan  primer.  Kandungan  emas  di  tahap  ini  sampai  lebih  dari  80% (Anonim, 2008).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  proses amalgamasi, maka rata-rata perolehan emas material betha lebih baik daripada material alpha pada pengolahan primer. Dengan perbandingan 0,16 gr : 0,13 gr, dikarenakan  material alpha tidak  ter- liberasi sebaik  material betha. Sedangkan  rata-rata perolehan  emas  material alpha lebih  baik  daripada  material betha pada  pengolahan sekunder. Dengan perbandingan 1,03 gr : 0,48 gr, dikarenakan beberapa faktor antaralain : a). Ukuran material alpha lebih besar dibandingkan ukuran material betha sehingga larutan Hg  tidak  dapat  terlepas/larut  secara  maksimal  saat  proses  pemerasan  ( squeezing ), menyebabkan tailing hasil  pengolahan  primer  masih  mengandung  sisa  larutan  Hg  yang terikat didalam ore; b). Akumulasi larutan Hg baru (sesuai tahapan pengolahan) dan larutan Hg lama (yang masih tersisa pada material tailing ), memaksimalkan proses ekstraksi pada pengolan sekunder; c). Kondisi material tailing yang akan dilakukan pengolahan sekunder tidak  begitu  solid  karena  sudah  melalui  proses  pengolahan  primer,  akan  membuat  hasil perolehan emas meningkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andra. Biz. (2019). “Contoh proses ekstraksi emas dan perak dan ektraksi bijih emas perak amalgamasi dengan pengolahan emas perak cara amalgamasi. Ekstraksi emas perak dengan merkuri air raksa dan amalgamasi recovery emas tinggi”.
Anonim.  (2008).  “Pedoman  Teknis  Pencegahan  Pencemaran  dan/atau  Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat, Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup”.
Direktorat  SDM,  1987.  “Prospek  Sumberdaya  Mineral  Logam  di  Indonesia”.  Bandung: Departemen Pertambangan dan Energi.
Dwiyono, A.T. (2009). “Pengolahan Bijih Emas PT Antam Tbk”. Laporan Kerja Praktek. UPN Veteran Yogyakarta.
Kementrian ESDM. (2017). Penambangan Emas Tahun 2017 di Indonesia. Mukuhan dan Hendra. (2008). “Pengaruh Konsentrasi Sianida Terhadap Perolehan Emas”.
Manado: UNSRAT
Schlesinger, Mark E., King Matthew, J., Sole, Kathryn, C., Davenport, William, G. (2011).
Extractive Metallurgy of Copper. Fifth Edition , Elviser Ltd., Amsterdam.
S.K. Bupati Kotawaringin  Timur  No.188.45/178/HUK-DISTAMBEN/2013 Tentang Wilayah Pertambangan Rakyat Pudu Jaya.
Widodo  dan  Aminuddin.  (2011).  “Upaya  Peningkatan  Perolehan  Emas  dengan  Metode Amalgamasi  Tidak  Langsung  (Studi  Kasus:  Pertambangan  Rakyat  Desa  Waluran, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi)”. Bulletin of Enviromental Geologi, Vol. 21, No. 2 Agustus 2011, 83 – 96.